﻿72 



6. Polarisationserscheinungen des kubischen Alauns. 



Versetzt man eine Lösung von Ammoniak-Thonerde-Alaun 

 mit Ammoniak, so dass sie etwas sog. neutralen Alaun enthält, 

 so krystallisirt aus ihr der gewöhnliche Alaun nicht immer in 

 Oktaedern, sondern zuweilen in Würfeln aus; er ist in dieser 

 Form unter dem Namen „kubischer Alaun" bekannt. Die Kry- 

 stalle, welche ich erhielt, zeigten sich sämmtlich doppeltbrechend. 

 Ihre Kleinheit (von höchstens 2 Millimeter Kantenlänge) erlaubte 

 ausschliesslich nur die Beobachtung senkrecht zu den natürlichen 

 Würfelflächen und erforderte das Mikroskop. 



Wo die Erscheinung am regelmässigsten war, zeigte sich 

 eine Hexaederfläche durch ihre Diagonalen in 4 Sectoren getheilt, 

 in je 2 sich gegenüberliegende durch das Gypsblättchen gelb, 

 und in je 2 blau gefärbte. Die Mittellinie des Gypses ist senk- 

 recht zu den Randkanten der gelben Sectoren, wenn dieselben auf 

 das Maximum ihrer Intensität eingestellt sind. Die Elasticitäts- 

 axen jedes Feldes lagen senkrecht und parallel der anliegenden 

 Kandkante. Alle 4 Sectoren einer Platte besassen daher eine 

 gemeinsame Dunkelstellung, wenn die seitlichen Hexaederflächen 

 in die Polarisationsebenen des Instrumentes fielen. 



Die Erscheinung bietet zwar denselben Anblick dar, wie bei 

 den hexaedrischen Platten, die aus Oktaedern geschnitten sind, doch 

 darf nicht vergessen werden , dass die Figuren in diesen beiden 

 Fällen nicht dieselbe Lage gegen die Axen des Krystalls haben, 

 sondern um 45° gegeneinander gedreht sind, indem bei einer 

 hexaedrischen Platte aus einem Hexaeder die Randkanten der 

 Platten Hexaederkanten sind, bei einer hexaedrischen Platte aus 

 einem Oktaeder dagegen Combinationskanten ooOoo : 0 (001 : 111). 

 Wir sehen also die Lage der Elasticitätsaxen beeinflusst von der 

 Krystallform ; sie wechselt mit dieser bei gleicher Substanz. 



Der Beobachtung des Phänomens in seiner vollen Regel- 

 mässigkeit ist die stellenweise sehr geringe Pellucidität der kubi- 

 schen Krystalle hinderlich. Gewöhnlich ist die Mitte der Kry- 

 stalle fleckig und nur an den klareren Rändern treten die ein- 

 heitlich gefärbten Felder auf. 



Bei Oktaedern, die, in basische Lösung eingelegt, bei ihrem 

 weiteren Wachsthum in Hexaeder umgewandelt waren, bemerkte 



